die physicalischen Verhältnisse krystaliisirter Körper. 



35 



Wir fanden die Ebene der 

 optischen Axen entsprechend 

 den obenerwähnten Beobach- 

 tungen in der Ebene «c; erste 

 Mittellinie c, Charakter positiv: 

 also Axenschema 



a b c. 



Scheinbarer Winkel der optischen Axen circa 100». 



Dispersion der Axen nicht beträchtlich: Axenwinkel für rothes 

 Licht kleiner als für blaues. 



Die Krystalle sind entweder in der Richtung der kürzesten 

 Elasticitätsaxe verlängert, oder in der Richtung der längsten verkürzt. 



22. Schwefelsaares Bleioxyd (Bleivitriol) PbO,S03. 



Taf. 2, Fig. 6; Taf. 3, Fig. 1. 



Krystalle aus dem k. k. Hof-Mineralien-Cabinef. 



Das Axenverhältniss ist nach von Kokscharow (Materialien 

 zur Min. Russlands, Bd. I, S. 34) 



a : 6 : c = 1 : 0-77556 : 060894. 



Senarmont (Ann. eh. ph. 1851, 33, 410) gibt Andeutungen 

 über die Lagen der Ebene der optischen Axen. Er findet sie über- 

 einstimmend mit der im Schwerspath und den Charakter der Doppel- 

 brechung bezüglich der ersten Mittellinie positiv. 



Wir fanden diese Angaben 

 bestätigt. Es ist somit das Axen- 

 symbol 



a b c. 



+ 



^ _ Scheinbarer Winkel der 



"'"^ optischen Axen == 96o 35' (in 



Ol). Die optischen Axen können somit wegen innerer Totalreflexion 

 überhaupt nicht mehr unmittelbar in der Luft wahrgenommen werden. 

 Der Axenwinkel ist grösser für Blau als für Roth ; die Krystalle 

 des schwefelsauren Bleies sind in der Regel verlängert in der Richtung 

 der mittleren Elasticitätsaxe. 



3* 



